PARTE STRANIERA. 78 



ii indoratn. L' indoratiira soggiace poscia ad una opcrazionc inec- 

 canica o cliimica, per cui acquista il polinicntOj la tiiila od il co- 

 lore necessario. 



Si sono fatti parccchi tentativi per indorare con processi mec- 

 canici indipeudenti dall' use del mercurio , coll' applicare 1' oro in 

 polvere, o in sotlilissime foglie; si sono anche adoperate delle so- 

 luzioui eteree d' oro , stese sui metalli ; il die praticasi per indorare 

 il ferro e 1' acciajo. Finalmente si e tentato d' indorare 1' ottone , 

 immergeudolo in dissoluzioni d'oro, rese neutre per qiianto e pos- 

 sible j il qual mezzo c adoperato. come pare, con buon esito in 

 Inghilterra e Germania. Ma perche con qncsti processi, e special- 

 mente col primo , non si ottengono le indoralure di qucUa solidita 

 che si hanno col mercurio, quindi e che , per lo piii, non vengono 

 praticati se noa ne' casi in cui, come neil' indoratura del ferro, 

 non si puo impiegare I'amalgama. 



Fin da quando cominciai ad occuparmi delle propriel a delle cor- 

 renli eletlriclie, parvemi che esse potessero con vantaggio adope- 

 rarsi nell' indoratura de' metalli, e sostituirsi al mercurio. Questo, 

 in fatli , sciogliendo I'oro, permettc alle molecole di esso di pene- 

 trarc una ad una nella superficie metallica su cui e stesa I'amal- 

 gama, allorclie coll' azione del calore si isolano le particelle d'oro, 

 facendo svaporare quelle di mercurio; mentre, allorcho si applica 

 r oro in polvere , sebhen minulissimo o in soltilissime foglie, la 

 coesione del metallo e mi ostacolo a quella intiraa compenetrazione 

 che e necessaria alia solidita dell' indoramento. Ora io son d'av- 

 viso che la corrente elettrica debba oifrire in cio quel vantaggio 

 che si ha dal mercurio. Essa , in fatti , decomponendo una solu- 

 zione d'oro, condurra I'oro metallico , molecola per molecola , 

 sul metallo che servira di polo negativo , e potra cosi servire ad 

 indorarlo, facendo , nella superficie di questo, penetrare ben ad- 

 dentro 1' oro. 



Guidato da tali idee, mi sonoprovato, son quindici anni, di far 

 traversare una soluzione di cloruro d'oro dalla corrente di una forte 

 pila, collocando im fil di platino al polo posilivo, e al negativo il 

 metallo da indorare. I primi spcrimenti riusciron poco bene , non 

 avendo io potuto allora indorare se non del platino; cosa di troppo 

 tenue ulilila, per quaiito tale indoramento fosse hello , a segno che 

 i pill pratici conoscitori credevano oro il platino cosi indorato. Ma 

 non riuscii a indorare 1' argento c 1' ottone , perche 1' azione clii- 

 mica rhc sopra di cssi esercilava la soluzione d'oro, sempre molto 



